— 283 — 



vloeibaar doet worden, In dezen toestand wordt het over 

 asbest gefiltreerd. Het Altraat wordt nu uitgegoten in 

 tweemaal zijn gewicht absolute alcohol, waardoor het caout- 

 chouc zich onmiddellijk afscheidt. De zwavelkoolstof heeft 

 zich met de alcohol vermengd, zoodat het neergeslagen 

 caoutchouc zich gemakkelijk daaruit, door afgieten van de 

 bovenstaande vloeistof, laat winnen. Het aldus gewonnen 

 caoutchouc wordt zoolang met absolute alcohol uitgewas- 

 schen, totdat het laatste niets meer daaruit opneemt, waar- 

 na hetzelve bij 70 graden Celsius wordt gedroogd. Op 

 het op deze wijze verkregen product, wordt de boven- 

 staande behandeling nog eens in haar geheel toegepast. 



Ten slotte verkrijgt men het zuivere caoutchouc, een 

 soortelijk gewicht hebbende van 0.92 bij 14 graden Celsius 

 en bestaande uit 87.3 procent koolstof en 12.7 pCt. wa- 

 terstof, waarmede de formule C4 H7 of Cs H7 correspondeert. 



Wordt dit caoutchouc en zoomede de handelscaout- 

 chouc geleidelijk verhit, dan wordt het meer en meer soe- 

 pel en elastisch, doch tegen 145" C. vangt het aan zich te 

 veranderen. 



Het wordt dan taai en kleverig, terwijl het zijn elasti- 

 citeit inboet. Tegen 170 a 180° smelt het eindelijk samen 

 tot een stroopachtige massa, veel overeenkomst hebbende 

 met melasse. Eerst na geruimen tijd herkrijgt het zijn 

 oorspronkelijke eigenschappen in verzwakte mate terug. 

 De kleur is dan bijna zwart, terwijl het min of meer kle- 

 verig en taai blijft. In dezen toestand heeft de chemische 

 samenstelling echter nog geen wijziging ondergaan. 



Met een gloeiend voorwerp in aanraking gebracht, ont- 

 vlamt het caoutchouc, gevende een roode, sterk walmende 

 vlam. Is het caoutchouc tot groote blokken samengepakt, 

 zoo laat het, in brand geraakt, zich spoedig blusschen, 

 doch in geval fijngesnedeu caoutchouc, zooals hetzelve in 

 caoutchouc-fabrieken vaak wordt aangetroffen, vlam vat, dan 

 verspreidt het vuur zich zoo snel, dat het bijna niet meer te 

 stuiten is. Bij droge distillatie van het caoutchouc ontstaan 



